## PENGARUH PENAMBAHAN TUMBUKAN CANGKANG KEONG MAS TERHADAP KUAT TEKAN BETON NON STRUKTUAL K-175
Sugeng Dwi Hartantyo 2 ,Muhammad Hakim Susianto 2 ,
Email: sugeng.dwih@gmail.com ; kemsar237@gmail.com,

## ABSTRACT
He  aim  of  the  research  is  to  find  out  the  process  of  making  mash  snail  shells  and  the  concrete compressive strength and to find out the process of testing the concrete compressive strength on the mash shell  conch  collision.  The  research  design  is  the  process  of  collecting  and  analyzing  research  data. Medote  This  research  includes  planning  and  conducting  research.  For  planning  design  begins  with observation and evaluation of research that has been carried out and has been known, until the formation of the framework requires further evidence. In this research method, it also includes making experiments or  observations,  and  also has  measurement  variables,  techniques  and  procedures,  data collection,  data analysis,  collecting  data,  and  reporting  research  results.  This  research  uses  mash  shell  conch  additive material  which  aims  to  determine  the  effect  of  mash  snail  shell  addition  to  the  compressive  strength  of concrete with a percentage variation of 2%, 4%, and 6% by weight of cement. The results of collisions of mas  snail  shells  on  concrete  mixtures  with  additional  variations  of  2%  (15,423),  4%  (17,59)  and  6% (19,276), where the highest compressive strength values were obtained by adding 6% of snail shell shells, 19,276 Mpa, while the lowest value is in  the addition of mash snail shell collision 2%, which is 15,423 Mpa.
Keywords : Concrete, Compressive Strength, Non Structural K-175, Conch Shell Waste

## ABSTRAK
Tujuan peneliantian Untuk mengetahui proses pembuatan tumbukan cangkang keong mas terdahap kuat tekan  beton  dan.Untuk  mengetahui  proses  pengujian  kuat  tekan  beton  pada  penamahan  tumbukan cangkang  keong  mas.  Rancangan  penelitian  adalah  proses  pengumpulan  dan  analisis  data  penelitian. Medote  Penelitian  ini  meliputi  perencanaan  dan  melakukan  penelitian.  Untuk  rancangan  perencanaan diawali  dengan  observasi  dan  evaluasi    penelitian  yang  telah  dilakukan  dan  telah  dikenal,  sampai pembentukan  kerangka  diperlukan  bukti  lebih  lanjut.  Dalam  metode  penelitian  ini  termasuk  juga membuat  eksperimen  atau  pengamatan,  dan  juga  memiliki  variabel  pengukuran,  teknik  dan  prosedur, pengumpulan data, analisis data telah mengumpulkan sempel, dan pelaporan hasil penelitian. Penelitian ini  menggunakan  bahan  tambah  tumbukan  cangkang  keong  mas  terhadap  yang  bertujuan  untuk mengetahui  pengaruh  penambahan  tumbukan  cangkang  keong  mas  terhadap  kuat  tekan  beton  dengan variasi    persentase  2%,  4%, dan 6%  dari  berat  semen.  Hasil  dari  data  tumbukan  cangkang  keong  mas pada campuran beton dengan variasi penambahan 2% (15,423), 4% (17,59), dan 6% (19,276), dimana nilai  kuat  tekan  tertinggi  didapat  pada  penambahan  tumbukan  cangkang  keong  mas  6%  yaitu  19,276 Mpa,  sedangkan  nilai  terendah  terdapat  pada  penambahan  tumbukan  cangkang  keong  mas  2%  yaitu 15,423 Mpa.
Kata kunci : Beton, Kuat Tekan, Non Struktural K-175, Limbah Cangkang Keong Mas

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Beton adalah  sebuah  bahanbangunankomposityang  terbuat  dari  kombinasi aggregat dan pengikat semen. Bentuk paling umum dari beton adalah beton semen Portland, yang terdiri dari agregat  mineral  (biasanya kerikil dan pasir), semen dan air,Biasanya  dipercayai  bahwa  beton
1,2 Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan.
mengering  setelah  pencampuran  dan  peletakan.  Sebenarnya,  beton  tidak  menjadi  padat  karena air menguap,  tetapi  semen berhidrasi,  mengelem  komponen  lainnya  bersama  dan  akhirnya membentuk  material  seperti-batu.  Beton  digunakan  untuk  membuat  perkerasan  jalan,  struktur bangunan,  fondasi,  jalan,  jembatan  penyeberangan,  struktur  parkiran,  dasar  untuk pagar/gerbang,  dan  semen  dalam  bata  atau  tembok  blok.  Nama  lama  untuk  beton  adalah  batu cair.
Keong Mas ( Pomacea canaliculata ) mengandung kadar CaCO3 (kalsium karbornat) yang sangat  tinggi,  sehingga  dapat  bereaksi  sangat  baik  dengan  semen  sebagai  bahan  utama pembuatan beton. Kalsium karbornat ialah senyawa kimia dengan formula CaCO3,senyawa ini merupakan  bahan  yang  umum  dijumpai  pada  batu,cangkang  organisme  laut,keong mas(siput),bola arang, mutiara, dan kulit telur

## 1.2 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pengaruh tumbukan tumbukan cangkang keong mas terdahap kuat tekan beton.
2. Untuk  mengetahui  proses  pengujian  kuat  tekan  beton  K-  175  pada  penamahan tumbukan cangkang keong mas

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1  Rencana Penelitian
Metode penelitian ini dilakukan dengan cara pengujian di Laboratorium sesuai dengan data- data  dari  studi  pustaka  menggunakan  standart  SNI  beton.  Sampel  yang  dibuat  adalah  beton segar  dengan  perbandingan  komposisi  campuran  yang    menggunakan  serbuk  batu  gamping sebagai campuran beton.
Bahan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah semen Portland, air, agregat halus, agregat kasar,  bahan  tambah  dan  tumbukan  cangkang  keong  mas,  Adapun  benda  uji  berupa  cetakan beton  silinder  untuk  mencetak  beton  yang  akan  diuji  dalam  penelitian  campuran  beton menggunakan tumbukan cangkang keong mas sebagai bahan campuran beton, uji bahan kimia dan kuat tekan beton akan dilakuan untuk mengatahui kandungan bahan kimia dalam campuran beton  dan  berapa  kekuatan  beton  tersebut.  Benda  uji  akan  diuji  dalam  7  hari,  dalam  kurung waktu  ini  akan  diketahui  nilai  tertinggi  untuk  setiap  pengujian  yang  telah  dilakukan.  Metode penelitian yang digunakan adalah job mix design dengan    menggunakan standart SNI 03-2834- 2000 dengan mutu beton.

## 2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
Waktu  dan  tempat  penelitian  ini  akan  dilakukan  dilaboratorium  Teknik  Sipil  Universitas Islam  Lamongan  Jl.  Veteran  No.53  A  Lamongan,  benda  uji  penelitian  ini  adalah  kuat  tekan beton non struktural yang sebagaimana campuranya adalah serbuk batu gamping.

## 2.3 Teknik Pengumpulan Data
Sumber data penelitian di dapat dari hasil laboratorium Program Study Teknik Sipil Fakultas Teknik  Universitas  Islam  Lamongan  sesuia  dengan  data-data  dari  study  pustaka  standart Indonesia SK SNI maupun standart asing yaitu ASTM.

## 2.4 Analisis Data
Analisis  data  juga  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat  kesimpulana.  membuat  data  hasil  pengujian  semen,  agregat  kasar,  agregat  halus dan kuat tekan beton.
Sumber data penelitian di dapat dari hasil laboratorium Program Study Teknik Sipil Fakultas Teknik  Universitas  Islam  Lamongan  sesuia  dengan  data  –  data  dari  study  pustaka  standart Indonesia SK SNI maupun standart asing yaitu ASTM.
2.5 Flow

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Proses Pembuatan Benda Uji
Pelaksanaan  penelitian  dibagi  menjadi  beberapa  tahap,  diawali  dengan  persiapan  dan pengujian bahan, pembuatan dan perawatan benda uji, dilanjutkan dengan pengujian bahanyang mengacu  pada  ASTM  ( American  Standard  Testing  and  Material )    dan  pembuatan  beton  pada standar  yang  berlaku  sesuai  SNI-03-2834-2000,  pengujian  di  laksanakan  di  Laboratorium Teknik Sipil Universitas Islam Lamongan. Data-data yang di uji meliputi :
1. Penyediaan bahan tambah tumbukan cangkang keong mas.
2. Pengujian semen meliputi :
a. Pengujian konsistensi normal semen portland
b. Pengujian waktu mengikat dan mengeras semen
c. Pengujian berat jenis semen
3. Pengujian pasir (Agregat Halus) meliputi :
a. Pengujian analisa saringan distribusi ukuran butir / gradasi pasir
b. Pengujian kadar air agregat halus
c. Pengujian berat jenis pasir pada kondisi SSD
d. Pengujian kadar air resapan pasir
e. Pengujian berat volume pasir baik dalam keadaan lepas maupun terikat.
4. Pengujian batu pecah (Agregat Kasar) meliputi :
a. Pengujian analisa saringan distribusi ukuran butir / gradasi batu pecah
b. Pengujian kelembapan batu pecah
c. Pengujian berat jenis batu pecah pada kondisi SSD
d. Pengujian kadar air resapan kerikil
e. Pengujian berat volume batu pecah baik dalam keadaan lepas maupun terikat.
5. Proses pembuatan beton meliputi :
a. Proses perhitungan bahan campuran beton
b. Proses persiapan bahan
c. Proses pencampuran beton dengan bahan tambah tumbukan cangkang keong mas
d. Pengujian slump test
e. Proses pencetakan beton
6. Penimbangan beton segar meliputi :
a. berat beton normal
b. berat beton dengan campuran tumbukan cangkang keong mas 2%
c. berat beton dengan campuran tumbukan cangkang keong mas 4%
d. berat beton dengan campuran tumbukan cangkang keong mas 6%
7. Proses pembongkaran cetakan beton
8. Proses perawatan beton ( curing )

## 3.2 Proses Perhitungan Bahan Campuran Beton
Tabel  3.1 Kebutuhan Bahan Untuk Beton Normal Jenis Bahan Berat Satuan Semen Portland 11,64 Kg Pasir 10,85 Kg Krikil 25,318 Kg Air 4,88 Liter Tabel 3.2 Perhitungan Campuran Tumbukan Cangkang Keong Mas 2% Jenis Bahan Berat Satuan Semen Portland 11,41 Kg Pasir 10,85 Kg Krikil 25,318 Kg Air 4,88 Liter Tumbukan Cangkang Keong Mas 0,23276 Kg Tabel 3.3 Perhitungan Campuarn 4% Jenis Bahan Berat Satuan Semen Portland 11,17 Kg Pasir 10,85 Kg Krikil 25,318 Kg Air 4,88 Liter Tumbukana Cangkang Keong Mas 0,46553 Kg Tabel 3.4 Perhitungan Campuarn 6% Jenis Bahan Berat Satuan
Semen Portland 10,94 Kg Pasir 10,85 Kg Krikil 25,318 Kg Air 4,88 Liter Tumbukan Cangkang Keong Mas 0,69829 Kg Tabel 3.5 Hasil Cek Slump No Presentasi (%) Bahan Tambah (kg) Tinggi Slump (cm) 1 0 % - 8cm 2 5% 0,38875 8,5cm 3 10% 0,7775 10 cm 4 15% 1,166 12 cm
Proses Pembongkaran Cetakan
Setelah  pelaksanaan  campuran  beton  dan  mencetaknya  dalam  silinder  unuran  15  x  30  cm beton  akan  didiamkan  dalam  1  hari  untuk  menunggu  kering  agar  bisa  dibongkar,  jika  silinder tidak  diolesi  dengan  oli  maka  beton  akan  menempel  di  cetakan  dan  sulit  untuk  dilakukan pembongkaran.
Proses Perawatan (Curring)
Untuk  proses  curring  air  yang  digunakan  menggunakan  air  tawar  biasa  tidak  mengandung kadar  garam  yang  tinggi  maupun  air  yang  keruh  atau  bercampur  dengan  lumpur  karena  dapat mempengaruhi  kekuatan  beton  pada  saat  uji  kuat  tekan  yang  akan  dilakukan  setelah  proses curring berlangsung yaitu 7 hari perendaman.Untuk perendaman yang perlu diperhatikan selain kebersihan air juga kandungan kadar garam, penyusutan air juga juga harus selalu dipantau.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya tumbukan cangkang keong mas sebagai bahan campuran beton di uji dari kuat tekan dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.  Langkah-langkah proses pembuatan limbah cangkang keong  mas,  sebagai bahan campuran beton, sebagai berikut :
a.  Siapkan limbah cangkang keong mas
b.  Kemudian cuci bersih cangkang keong mas.
c.  Setelah  dicuci  bersih  cangkang  keong  mas,  tumbuk  cangkang  keong  mas  dengan  cara manual hingga menjadi serbuk.
d.  Kemudian mengayak hasil tumbukan cangkang keong mas.
2. Peranan  tumbukan  cangkang  keong  mas  yang  menggantikan  sebagian  semen  sangat berpengaruh  terhadap  kuat  tekan  beton.  Hasil  data  tumbukan  cangkang  keong  mas  pada campuran beton pengaruh penambahan tumbukan cangkang keong mas terhadap kuat tekan beton  dengan  variasi    persentase  2%,  4%,  dan  6%  dari  berat  semen.  Hasil  dari  data tumbukan  cangkang  keong  mas  pada  campuran  beton  dengan  variasi  penambahan  2% (15,423),  4%  (17,59),  dan  6%  (19,276),  dimana  nilai  kuat  tekan  tertinggi  didapat  pada penambahan  tumbukan  cangkang  keong  mas  6%  yaitu  19,276  Mpa,  sedangkan  nilai terendah terdapat pada penambahan tumbukan cangkang keong mas 2% yaitu 15,423 Mpa.

## Refrensi
[1]  Abdullah  M.,  dan  Kartikasari  D.,  2018. Evaluasi  Kuat  Desak  Beton  Mutu  K-200  Dengan Menggunakan  Engregat  Kasar  Dari  Kecamatan  Mantup  Dan  Penambahan  Serat  Alami Enceng  Gondok .  Program  Studi  Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik,  Universitas  Islam Lamongan.
[2] Amri, Sjafei. 2005. “ Teknologi Beton ”. Jakarta : Universitas Indonesia Press (UIP).
Arbi, 2015. Menggunakan Limbah Kulit Kerang Sebagai Angregat Halus . Jakarta:
[3]  ASTM  C.33,  “ Standard  Specification  for  Concrete  Aggregates”, Annual  Books  of  ASTM Standards, USA, 2002.
[4] ASTM C.330, “ Standard Specification for Lightweight Aggregates for Structural Concrete”, Annual Books of ASTM Standards ,USA, 2002.
[5]  ASTM  C.39  -  01,  “ Standard  Test  for  Compressive  Strength  of  Cylindrical  Concrete” , Annual Books of ASTM Standards ,USA, 2002.
[6] ASTM C.78 - 02, “ Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete Using Simple Beam with Third-Point Loading”, Annual Books of ASTM Standards ,USA, 2002.
[7] ASTM C.1240 - 01, “ Standard Spesification for Use of Silica Fume as a Mineral Admixture in Hydraullic Cement Concrete and Mortar”, Annual Books of ASTM Standards, USA, 2002.
[8]  ASTM  C496-96. Standart  Test  Method  for  Splitting  Tensile  Strength  of  Cylindrical Concrete Specimens , ASTM Internasional, USA.
[9] Audina, A 2018. Pengaruh Cangkang Telur Terhadap Kuat Tekan Beton . Bandung
[10] Ansari , dkk 2017. Tambahan Serbuk Cangkang Telur Sebagai Penggangti Semen (ESP). Yogyakarta
[11] Arbi, 2015. Menggunakan Limbah Kulit Kerang Sebagai Angregat Halus . Jakarta
[12] Audina, A 2018. Pengaruh Cangkang Telur Terhadap Kuat Tekan Beton . Bandung
[13] Ansari , dkk 2017. Tambahan Serbuk Cangkang Telur Sebagai Penggangti Semen (ESP). Yogyakata
[14]  Candra,  Agata  Iwan,  Edy  Gardjito,  Yosef  Cahyo,  and  Ginta  Aditiya  Prasetyo.  2019. “Pemanfaatan  Limbah  Puntung  Rokok  Filter  Sebagai  Bahan  Campuran  Beton  Ringan Berpori.” UKaRsT 3 (1): 82–89.
[15]  Candra,  Agata  Iwan.  n.d.  “ANALISIS  DAYA  DUKUNG  PONDASI  STROUS  PILE PADA  PEMBANGUNAN  GEDUNG  MINI  HOSPITAL  UNIVERSITAS  KADIRI Agata.” Ukarst 1: 63–70.
[16] Dinas Pekerjaan Umum, 1989. SK SNI S 04 - 1989 – F Spesifikasi Agregat sebagai Bahan Bangunan , Yayasan LPMB. Jakarta.
[17] Hastutik, 2015. Teknologi Beton, Pengaruh Subtitusi Cangkang Keong Mas Dengan Kapur Terhadap Nilai Kuat Geres Tanah Pada Lempung Ekspansif , Bandung
[18] Japanese Industrial Standard (JIS) A 5905-2003 Hardboard S20 dan JIS A 5908 (2003)
[19]  Japan  Society  of  Civil  Engineers. Standard  Spesifications  for  Concrete  Structures2002, Materials and Construction . Japan. 2002.
[20] Kardiyono Tjokrodimulyo, 2007. Penambahan Air Untuk Beton
[21] Kardiyono Tjokrodimulyo, 2007. Uji Kuat Tekan Beton
[22]  K.  Mounika,  dkk.,  2014. Influence  Of  Sea  Shells  Powder  Onblack  Cotton  Soil  Dduring Stabilization. Makasar
[23] Kardiyono Tjokrodimulyo, 2007. Bahan Dan Praktek Beton
[24] Mulyono, Tri, 2003. Teknologi Beton, Yogyakarta: Penerbit CV. Andi Offset
[25] Mulyono, Tri, 2004. Teknologi Beton , Yogyakarta: Penerbit CV. Andi Offset
[26]  Murdrock,  L.J.  dan  Brook,  K.M.,  1979. Bahan  dan  Praktek  Beton ,  Jakarta:  Penerbit Erlangga
[27] Micheal, 2017. Abu Cangkang Telur Sebagai Tambahan Semen (ARC) . Palembang
[28]  SNI  03-2834-2000 Tata  Cara  Pembuatan  Rencana  Campuran  Beton  Normal ,  Badan Standarisai Nasional.
[29] SNI 15-2049-1994 Semen Portland untuk Campuran Beton Badan Standardisasi Nasional , Indonesia.
[30]  SNI  03-2816-1992 Agregat  Halus  Sebagai  Bahan  Campuran  Beton  Badan Standardisasi Nasional , Indonesia.
[31] SNI 03-6817-2002 Penambahan Air sesuai Ph Badan Standardisasi Nasional , Indonesia.
[32]  SNI  03-2495-1991 Bahan  Tambahan  Kimia  untuk  Beton  Badan  Standardisasi  Nasional , Indonesia.
[33]  SNI  03-2460-1991 Bahan  Tambahan  Mineral  Fly  Ash,Pozzolan,  Silica  Fum    Badan Standardisasi Nasional , Indonesia.
[34] SNI 03-1974-1990. Metode Pengujian Kuat Tekan Beton , Badan Standarisasi Nasional.
[35]  SNI  03-1968-1990,  (1990).T ata  Cara  Pengujian  Analisis  Saringan  Agregat  Halus  Dan Kasar . Jakarta: Badan Standarisasi Nasional BSN
[36]  SNI  (2002)  : Metode  Pengujian  Waktu  Ikat  Awal  Semen  Portland  Dengan  Menggunakan Alat  Vicat  Untuk  Pekerjaan  Sipil ,03-6827-2002,  Badan  Standardisasi  Nasional, Indonesia .
[37]  Sahari  dan  Mijan,  2011. Menggunkan  Cangkang  Kerang  Dalam  Bentuk  Kepingan  Dan Serbuk . Bandung
[38]  Sunarto  dan  Affandi,  N.,  A.,  2018. Evaluasi  Kuat  Desak  Beton  Non  Struktural  Dengan Menggunkan  Fariasi  Agregat  Kasar  Mantup  Dengan  Penambahan  Serat  Alami  Enceng Gondok . Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik, Universitas Islam Lamongan.
[39]  Sudarso  I.,  dan  Hepiyanto,  R.,  2018. Kajian  Bahan  Tambah  Alternative  Serat  Enceng Gondok  Terhadap  Campuran  Latasir  Sand  Sheet  Kelas  A  Spesifikasi  Seksi-6  2010 Binamarga . Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik, Universitas Islam Lamongan.
[40] Tjokrodimuljo, K., 1996, Teknologi Beton , Yogyakarta: Penerbit Nafigiri
[41]  Tjokrodimuljo,  K.,  2007, Teknologi  Beton ,  Yogyakarta:  Biro  Penerbit  Teknik  Sipil Keluarga Mahasiswa Teknik Sipil dan Lingkungan, Universitas Gadjah Mada
[42]  Tjokrodimuljo,  Kardidjono,1996. Teknologi  Beton .  Yogyakarta:  Penerbit  Naviri